( >o34 ) 

 ce résidu contenait 2,58i de sesquioxyde de fer et o,33 d'oxyde de cuivre. 



» Les 0,33 d'oxyde de cuivre pour 100 représentent 1 ,o368 de sulfate de 

 cuivre cristallisé (CuO,SO',5HO). Or, la densité apparente de ce bois des- 

 séciié étant =: o,4oG, on voit que le mètre cube contient 4o6 x i'''',o3G8 

 ou 4'"'iio9 de sulfate de cuivre, c'est-à-dire à peu près la dose reconnue 

 utile, et fixée à 5 ou 6 kilogrammes, pour assurer la conservation des tra- 

 verses de chemins de fer et des poteaux télégraphiques pendant quinze ans. 



)) Le bois de la roue des mines de San-Domingos contient eu outre pour 

 100 parties, 2,58i de sesquioxyde de fer, représentant 12'''', 701 par mètre 

 cube, qui ont dû concourir à la très- remarquable durée de cette roue, dont 

 la construction paraît remonter à plus de quatorze siècles. 



» La portion superficielle, sorte d'incrustation minérale enlevée avec 

 quelques menus débris ligneux, séchée puis calcinée à l'air, afiujde brûler 

 toute la matière organique, laissa un résidu rouge-brun pesant, pour 100, 

 2r,7, contenant 10,4 de sesquioxyde de fer et 0,8 d'oxyde de cuivre. 



» Un des copeaux, examiné à part, fut tenu plongé pendant vingt- 

 quatre heui'es dans l'eau froide : le liquide avait alors acquis une réaction 

 acide; la présence du sulfate de fer et du sulfate de cuivre dissous y fut 

 mise en évidence par les réactifs spéciaux (i). Afin d'extraire la totalité des 

 composés ferrugineux solubles, on épuisa la substance ligueuse par des 

 lavages avec un grand excès d'eau chaude, et jusqu'à ce que le liquide des 

 derniers lavages ne contînt plus la moindre trace d'acide ni de composé 

 métallique. Alors la moitié du résidu ligneux, traité à froid par l'acide chlor- 

 hydrique étendu de 10 volumes d'eau, laissa dissoudre une quantité très- 

 notable d'oxyde de fer, facilement reconini par les réactifs (2). D'ailleins 

 l'autre moitié de ce copeau lavé et séché, traitée à part en la brûlant com- 

 plètement, laissa un résidu entièrement minéral, rouo;e, conservant la 



(i) La solution aqueuse chauffée se trouble vers 80 degrés; elle laisse, après rébuliition, se 

 foruier un jirécipiLé jaune-rouille de sousrsulfate de sesquioxyde de fer. Le liquide surna- 

 ^cinl, aciJe, filtré, donne avec l'ammoniaque en excès un précipité de sesquioxyde de fer. 

 La solution limpide surnageante légèrement bleuâtre contient l'oxyde de ciuvre dissous par 

 l'ammoniaque. 



(2) Le bois lavé à l'eau, traité par l'acide clilorliydrique à ~, donna une solution conte- 

 nant du sulfate de sesquioxyde de fer, car cet oxyde était précipité par l'auinioniaque ; la 

 solution produisit avec le tannin un précipité noir-bleuâtre; avec le cyanoferrure de potas- 

 sium on obtint un précipité bleu, avec le chlorure de baryum un précipité blanc de sulfate 

 de liaryte. Il restait encoie dans le tissu ligneux des traces d'acide brun (produit d'une légère 

 altération) soluble dans i'aniiuoniaque et précipitable par l'acide clilorliydricpie. 



